( ii3o ) 

 rois de la nacelle et du tube de porcelaine. A la fin de cette espèce debul- 

 lition , le métal semble gonfler, et la solidification se termine par une 

 dernière éruption inachevée qui produit un ou plusieurs soulèvements à 

 la surface du métal. 



» Lorsque tout est froid et qu'on examine le lingot, on aperçoit à sa par- 

 tie inférieure des cavités larges et profondes qui le traversent quelquefois 

 en entier. La jiartie supérieure est mate, sans apparence de cristallisation 

 nette, et l'on y voit les excroissances dont j'ai parlé plus haut. La cassure 

 du métal offre une foule de cavités intérieures dans lesquelles l'hydrogène 

 a été emprisonné; enfin, si l'on prend la densité de ce cuivre, on obtient 

 quelquefois 7,2 au lieu de 8,8 qu'il avait avant l'opération. 



» D'après cette expérience, il est bien clair que le cuivre en fusion absorbe 

 du gaz hydrogène, et que ce gaz est expulsé au moment de la solidification 

 du métal, mais pas assez rapidement pour qu'il n'en reste emprisonnée 

 dans l'intérieur une notable partie donnant lieu à ces nombreuses soufflures 

 dont la présence altère les propriétés du cuivre. 



» Si l'on remplace l'hydrogène par l'oxyde de carbone, on observe 

 exactement les mêmes effets; seulement le bouillonnement qu'on voit éga- 

 lement au moment de la fusion est dû à la formation d'acide carbonique. 

 Le cuivre, après son refroidissement, a le même aspect spongieux, et la di- 

 minution de sa densité est aussi sensible. Dans le gaz ammoniaque et l'hy- 

 drogène carboné, il en est de même, mais le phénomène est plus complexe : 

 j'y reviendrai plus tard. 



» Il est encore un fait qui mérite d'être signalé. J'ai dit plus haut qu'en 

 fondant du cuivre dans l'hydrogène ou l'oxyde de carbone, et en opérant 

 dans une nacelle de porcelaine vernie, on obtenait un lingot très-buUeux, 

 et par suite d'une densité très-faible. Il n'en est plus ainsi lorsqu'on em- 

 ploie une nacelle en chaux ; le gaz, qui cependant a dû être absorbé, ne se 

 dégage plus au moment du refroidissement, on ne voit aucune ébullition, 

 et finalement on obtient un cuivre sans soufflures dont la densité est légè- 

 rement plus forte que celle du cuivre fondu ordinaire. Une nacelle en gra- 

 phite de gaz donne un résultat semblable. 



» Il est aussi à remarquer que, si l'on substitue à la nacelle en porce- 

 laine vernie ou non et très-cuite une nacelle également en porcelaine, mais 

 très-poreuse et peu cuite (r), on obtient encore des lingots compactes comme 



(i) Pour obtenir ces nacelles poreuses, je prépare la p&te avec un mélange en volumes 

 égaux de kaolin et de charbon de sucre; j'enlève ensuite le charbon en grillant la nacelle 

 dans un moufle. 



